Държавен вестник, бр. 83, 2020 г., стр. 65

БРОЙ  83	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
Минимална 
проектна 
температура (°C)
Химичен състав Вж. бележка 5 и топлинна обработка
Температура на из-
питването за поведе-
ние при удар (°C)
-65
2,25 % никелова стомана – нормализирана, или нормализира-
на и темперирана или закалена и темперирана или TMCP 
Вж. забележки 6 и 7
-70
-90
3,5 % никелова стомана – нормализирана, или нормализира-
на и темперирана или закалена и темперирана или TMCP 
Вж. забележки 6 и 7
-95
-105
5 % никелова стомана – нормализирана, или нормализирана 
и темперирана, или закалена и темперирана Вж. забележки 6, 7 и 8
-110
-165
9 % никелова стомана – двойно нормализирана и темперира-
на, или закалена и темперирана Вж. забележка 6
-196
-165
Аустенитни стомани, като типове 304, 304L, 316, 316L, 321 и 347 
обработен разтвор Вж. забележка 9
-196
-165
Алуминиеви сплави; такива като тип 5083 отгряти
Не се изисква
-165
Аустенитна сплав на Fe-Ni (36 % никел). Топлинна обработка 
съгласно договореното
Не се изисква
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕТО НА ОПЪН И ЯКОСТ (УДАР)
Честота на вземане на проби
♦ Листов материал
Всяко „парче“, подлежащо на изпитване
♦ Сечения и изковки
Всяка „партида“, която ще се изпитва
Твърдост (изпитване на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи)
♦ Листов материал
Напречно изпитвани парчета 
Минимална средна енергийна стойност (KV) 27J
♦ Сечения и изковки
Надлъжно изпитвани парчета 
Минимална средна енергийна стойност (KV) 41J
Забележки:
1 Изпитването за поведение при удар, изискуемо за изковките, използвано в критични приложения, е предмет 
на специално внимание от страна на Администрацията.
2 Изискванията за проектни температури под -165 °C се съгласуват специално с Администрацията.
3 За материали 1,5 % Ni, 2,25 % Ni, 3,5 % Ni и 5 % Ni, с дебелина по-голяма от 25 мм, изпитванията за по-
ведение при удар се провеждат, както следва:
Дебелина на материала (мм)
Температура на изпитването (°C)
25 < t ≤ 30
10 °C под проектната температура
30 < t ≤ 35
15 °C под проектната температура
35 < t ≤ 40
20 °C под проектната температура
Енергийната стойност е в съответствие с таблицата за приложимия тип образец за изпитване. За дебели-
на на материала, по-голяма от 40 мм, специално се вземат предвид стойностите на изпитване на якост на 
пробни тела с V-образен надрез по Шарпи.
ЛИСТОВЕ, СЕЧЕНИЯ И ИЗКОВКИ Вж. забележка 1 ЗА ТОВАРНИ ТАНКОВЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕ-
ГРАДИ И СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА ОБРАБОТКА ЗА ПРОЕКТНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД -55 °C И 
НАДОЛУ ДО -165 °C Вж. забележка 2 Максимална дебелина 25 мм Вж. забележки 3 и 4, 5, 6, 7, 8, 9 
4 За 9 % стомани от Ni, аустенитни неръждаеми стомани и алуминиеви сплави може да се използва дебели-
на, по-голяма от 25 мм.
5 Граничните стойности на химичния състав са в съответствие с признатите стандарти.
6 TMCP никеловите стомани подлежат на приемане от Администрацията.
7 По-ниска минимална проектна температура за закалени и закалени стомани може да бъде специално съ-
гласувана с Администрацията.
8 Специално термично обработена 5 % никелова стомана, например тройно термично обработена 5 % ни-
келова стомана, може да се използва до -165 °C, при условие че изпитванията за поведение при удар се 
провеждат при -196 °C.
9 Изпитването за поведение при удар може да бъде пропуснато със съгласието на Администрацията.